130 



Bechi untersuchte minder reine Abänderungen von Elba, und Scott 

 solche aus Hindostan. 



Bechi: Am. J. of Sc. II Sei*. XIV, 62. — Damour: Ann. Mines IV Ser. I, 400. — 

 Scott: Jamesons Journ. LIII, 277. — Tönsager: Pogg.Ann. LXV, 281. — Turner: 

 Ebendas. XIV, 224. 



3. Bioxyde. R. 



Quarz. 



V. d. L. unschmelzbar. Schmilzt mit Borax etwas schwer zu einem klaren 

 strengflüssigen Glase, während Phosphorsalz fast nichts von ihm auflöst. Mit 

 Soda liefert er unter Brausen ein klares Glas. Die unreinen Varietäten zeigen 

 ein ihren Beimengungen entsprechendes Verhalten v. d. L. 



Unauflöslich in Säuren mit Ausnahme der Fluorwasserstoffsäure. Kochende 

 Kalilauge löst Quarzpulver nur in sehr geringer Menge auf. Aus unreinen Va- 

 rietäten wird durch Säuren meist Thonerde ; Eisenoxyd u.s. w. ausgezogen. 



Der Quarz ist im reinsten Zustande krystallisirte Kieselsäure, 



Si. 



1 At. Kiesel = 185 = 48,05 



2 - Sauerstoff = 200 = 51,95 



385 100. 



Amethyst. Ueber den färbenden Stoff hat Heintz Versuche angestellt. 

 Ein dunkler brasilianischer A. entfärbte sich bei etwa 250° und enthielt höch- 

 stens 0,01 p. C. Mangan. Ein hellerer gleichen Ursprungs enthielt 0,0197 p. C. 

 Eisenoxyd, 0,0236 p. C. KalkerdA', 0,0133 p. C. Magnesia und 0,0418 p. G. Na- 

 tron. Durch letzteres wird die zuerst von Po ggendor ff geäusserte Vermu- 

 thung, die Ursache der Färbung sei Eisensäure, ziemlich wahrscheinlich 

 und die Entfärbung in der Hitze steht hiermit im Einklang. Mangan fehlt, oder 

 ist in zu geringer Menge vorhanden , um als färbender Stoff angesehen zu 

 werden. 



Beim Erhitzen in Kohlenpulver wurde ein A. opalisirend und im durchfal- 

 lenden Licht deutlich gelb. 



Organische Stoffe scheinen die Färbung nicht zu bedingen. Eine Analyse 

 ergab 0,00273 p. G. Kohlenstoff. 

 Heintz: Pogg. Ann. LX, 51 9. 



Garne ol. Nach Gaulthier de Claubry soll sein Farbstoff organischer 

 Natur sein, da er, mit Kupferoxyd geglüht, Kohlensäure bildet. 



Diese Angabe, an sich unwahrscheinlich, und vielleicht an einem künstlich 

 gefärbten Exemplar erhalten, ist von Heintz widerlegt worden, der aus einem 

 intensiv gefärbten C. aus der Gobinskoi-Steppe (China) nur 0,003 p.C. Koh- 

 lenstoff, dagegen aber 



